der auf den Erzgängen von Pribrani einbrechenden Mineralien. ä5 



ger tief eingesenkt. Es lässt sich dieses Verhältniss wohl nur durch 

 eine gleichzeitige Bildung beider Mineralsubstanzen erklären. Der 

 Bleiglanz, der die unmittelbare Unterlage der Krystalle bildet, ist 

 sehr silberreich (28 Loth), und wird von einer Lage weit silber- 

 ärmeren Bleiglanzes unterlagert. 



Gewöhnlich sind die Krystalle des Freieslebenites nur klein, 

 2 — 3, höchstens 4 Linien lang; sehr selten erreichen sie eine Länge 

 von 6 Linien. Sie stellen kurze, oft ziemlich dicke Säulen dar, die 

 sehr stark vertical gestreift sind durch oseillatorisehe Combination 

 mehrerer Prismen und des Pinakoides ooPoo. Die Endflächen sind 

 sehr oft gar nicht ausgebildet, indem die Krystalle an beiden Enden 

 mit den Wandungen der kleinen Drusenhöhlungen, in denen sie sich 

 befinden, verwachsen erscheinen. Wo sie vorhanden sind, findet 

 man sie doch fast stets nur unvollkommen ausgebildet; die Flächen 

 der Pyramiden, Hemidomen und Domen, die oft in Mehrzahl auftre- 

 ten, sind nur unvollkommen durch gerundete Kanten von einander 

 geschieden und fliessen mehr weniger zusammen oder sind doch 

 uneben, so dass an eine nähere Bestimmung nicht zu denken ist. 

 Fast immer sind die Krystalle Zwillinge, deren platt-säulenförmige 

 Individuen in einer Fläche von ooP mit einander verbunden sind 

 und über die Zwillingsfläche hinaus fortsetzen. Dabei kreuzen sie 

 sich meistens unter schiefem Winkel. Mitunter sind auch mehrere 

 kleine Krystalle unregelmässig mit einander verwachsen. Doch ist 

 das Schilfglaserz zuweilen auch in kleinen feinkörnigen Partien in 

 Bleiglanz eingewachsen oder es bilden dünne Blättchen desselben 

 einen Überzug auf den Kluftflächen des Bleiglanzes. 



Die Spaltbarkeit der Krystalle erfolgt ziemlich vollkommen nach 

 oo P; der Bruch ist uneben, in das Kleinmuschelige übergehend. 

 Die Härte liegt zwischen jener des Steinsalzes und Calcites; die 

 relative Dichte beträgt 6-230. Die Farbe zieht sich aus dem Stahl- 

 grauen in das Schwärzlichgraue. 



Vor dem Löthrohr erhitzt, verknistert das Mineral stark. In der 

 Glasröhre schmilzt es schnell, entwickelt einen Geruch nach schwe- 

 feliger Säure und starke weisse Dämpfe, die sich an den kälteren 

 Theilen des Rohres rasch zu einem weissen Sublimat verdichten. 

 Auf der Kohle schmilzt es, sobald es nur mit der Spitze der Flamme 

 berührt wird. Dabei bildet sich in einiger Entfernung von der Probe 

 ein weisser, dieser zunächst ein gelber Beschlag; es verbreitet sich 



